îi6 MIN 



card par un courant d'eau plus ou moins rapide , et qui, en 

 entrai)iant les matières pilées, les dépose plus ou moins loin 

 par ordre de grosseur de grain et de richesse; c'est un pre- 

 mier lavage qui a lieu en sortant de dessous les pilons. 



Dans le bocardage à sen, la finesse de la poussière dépend 

 du poids des pilons, de la hauteur de leur chute , et du temps 

 pendant lequel on laisse la matière dans l'auge; mais, dans le 

 bocard qui reçoit un courant d'eau , le séjour des matières 

 est plus ou moins long, suivant qu'on leur donne plus ou moins 

 de facilité pour en sortir; tantôtccs matières sortent de l'auge 

 par-dessus ses parois longitudinales, et la hauteur de la ligne 

 qu'elles doivent franchir influe sur la grosseur du grain: tan- 

 tôt on fait sortir l'eau et les matières pilées qu'elle entraîne, 

 à travers les vides d'une grille, et alors il s'opère une espèce 

 de criblage. Il y a, au reste, quelques différences dans les 

 résultats de ces deux méthodes. Enfin la vitesse et la quantité 

 d'eau qui traverse l'auge influent encore sur la sortie plus ou 

 moins prompte des matières pilées, et par conséquent sur les 

 produits du bocardage. 



La grosseur des particules de minerai pilé étant toujours 

 assez différente en raison des duretés fort variables des ma- 

 tières qui les composent, on trouve le moyen de les classer, 

 de les distribuer à peu près par ordre de grosseur et de pe- 

 santeur spécifique , en faisant circuler l'eau qui sort de l'auge 

 du bocard et chargée de matières, dans un système de canaux 

 qu'on appelle labyrinthe, où e!le dépose successivement . à 

 mesure qu'elle perd de sa vitesse, les parties terreuses et 

 métalliques qu'elle entraîne, et qui y demeurent suspendues 

 par adhérence. Ces parties métallifères, surtout lorsqu'elles 

 ont une grande pesanteur spécifique , comme la galène, se 

 déposeroient dans les premiers conduits, si, en l'aison de leur 

 dureté, ordinairement beaucoup moindre que celle de la 

 gangue, elles ne se réduisoient pas en poudre plus fine que 

 celle-ci, et en grande partie par très-petites lames qui con- 

 tractent beaucoup d'adhérence tant avec le liquide qu'avec 

 les matières terreuses ; on est donc obligé de les aller chercher 

 jusque dans les parties les plus tenues de la gangue pulvérisée , 

 qu'on appelle bourbe. 



On distingue deux manières de conduire le bocardage; elles 



